m 
Luckow, por su parte, ha observado que, durante la elec- 
trólisis de las disoluciones de cobre que contienen manganeso, 
y en las que á la vez la cantidad de hierro no es considerable, 
se forma ácido hipermangánico, que tiñe al líquido de un 
¡ hermoso color rojizo. En los ensayos de algunas barrillas de 
Corocoro he observado este fenómeno, que en nada se opone 
! á la completa precipitación del cobre, y voy á referir un es- 
perimento curioso que se hizo en Cartagena con uno de es,tos 
minerales. Se disolvió medio gramo del modo que va esplica- 
do, y en vez de formar un volumen de 200 centímetros cúbi- 
cos, se diluyó la disolución hasta obtener 700 centímetros cú- 
bicos, añadiendo como siempre 20 centímetros cúbicos de 
j ácido nítrico. Se puso este líquido claro en una cápsula de 
porcelana de 19 centímetros de diámetro, y los eléctrodos á 
¡ 15 centímetros de distancia horizontal uno de otro, y se ob- 
: servó que, alrededor del positivo, se formaba una aureola del 
color de aurora, propio del ácido hipermangánico, sin que la 
I coloración se trasmitiera al resto del líquido. Se agitó un poco 
i la disolución, y toda ella adquirió el tinte del ácido, pero al 
! poco rato, restablecido el reposo, .perdió su color y volvió á 
I formarse la aureola alrededor del polo positivo. Cuando las 
disoluciones no están muy diluidas y es corta la distancia en- 
tre los eléctrodos, todo el líquido toma color. 
Una cortísima porción del sulfato de plomo de los mine- 
rales, ligas y productos metalúrgicos de cobre, disueltos como 
queda esplicado, se disuelve en agua con el sulfato de cobre, 
y el plomo se deposita en la plancha ó espiral de platino cor- 
respondiente al polo positivo, comunicándola color pardo casi 
negro, ó solo amarillento, según la cantidad disuelta. 
6.° Terminada la precipitación se saca del vaso de disolu- 
ción la plancha del polo negativo cubierta de cobre, del modo 
descrito en la pág. 97, para la de oro cubierta de azogue. 
Se la lava, y enjugándola con papel de filtro, se la pone á 
secar al aire en la habitación de la balanza, en que precisa- 
mente se pesó la plancha de platino. El aumento de peso re- 
presenta el cobre contenido en la cantidad de mineral, mone- 
da, liga ó producto metalúrgico analizado, y por una propor- 
ción se calcula la contenida en cien partes. 
